id5^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Les résultats obtenus avec le dernier de ces aciers s'expliquent par 

 la présence du graphite. 



ChifTre 

 A Résistance de 



Carbone. Silicium. R. E. pour loo. Z. au choc. Brinell. 



0,878 0,433 ii5,2 62,5 5,5 10,4 2 3o2 



o,835 i,i56 io3,9 62,5 4,5 10, 4 4 293 



0,968 2,090 io5,4 76,8 3 o 3 277 



» Influence des traitements. Recuit. — Un recuit à 900", peu prolongé, adoucit 

 les aciers au silicium; quand le temps est suffisamment long, il y a précipitation 

 du carbone à l'état de graphite; l'acier devient très fragile et ne possède aucun 

 allongement. 



» Trempe. — La trempe durcit singulièrement les aciers au silicium ; l'acier à 0^208 C 

 et à 0,409 Si, nous a donné, après trempe à SSo" dans l'eau à -!- i5°, 



R ^ 83,8 — E ^ 5o,9, A pour 100 = 9, -:=28,5, Résistance au choc := 6''§". 



» D'une façon générale, la résistance au choc est plus élevée après trempe qu'avant. 



)i Dans les aciers à haute teneur en carbone, elle atteint 7''5", ce qui est très élevé 

 pour des aciers possédant une charge de rupture de i4o''^. 



» Ceci explique pourquoi les aciers au silicium sont particulièrement utilisés jDour 

 la confection des ressorts. 



» En résumé : L'étude que j'ai faite de la constitution et des propriétés 

 mécaniques des aciers au silicium montre que : 



» 1° Seuls les aciers contenant moins de 5 pour 100 de silicium peuvent 

 être utilisés; 



» 2° Ces aciers offrent une plus grande résistance au choc après trempe 

 qu'avant; cette résistance est relativement élevée pour les aciers à haute 

 teneur en carbone; 



» 3° Certaines anomalies existent entre la constitution déjà établie, et 

 que nous avons retrouvée, des ferrosiliciums industriels et des aciers au 

 silicium, notamment eu ce qui est de l'existence du composé Fe^Si ; 



» 4° Nos recherches, comme celles de M. Osntond, semblent prouver 

 l'existence de deux solutions du silicium dans le fer; l'une serait proba- 

 blement la solution Fe — Si; l'autre, la solution Fe — Fe-Si. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Nouvelle mélhude de détermination des points critiques 

 des fers et aciers. Note de M. O. Boidouaud, présentée par M. Troost. 



« Au cours d'un tra^•ail présenté à Vlron aiid Steel Jnstitute de Londres, 

 relatif à la détermination des points de transformations allotropiques du 



